tT D'ufSTOIRE HATURELLE. 149 



DU NICCOLANE, 



NOUVELLE SUBSTANCE METALLIQUEj 

 Par le Docteur RICHTER. 



J'avois conjecture depuis long-temps que les mines de co- 

 balt de Saxe, dont on retire du fer, du cuivre, du nickel, 

 de I'arsenic et du cobalt , contenoient encore quelqu'autre 

 substance m^tallique, parceque le nickel purifie par la voie 

 humide ne donnoit jamais un culot m^tallique , mais ^toit tou- 

 jours en rognons. Je pris une demi-livre d'oxide de nickel 

 que j'avois purifie le mieux qu'il m'avoit ^t(J possible. L'ope- 

 ration avoit dure plus d'un an : et cependant la couleur de 

 cet oxide n'^toit pas d'un vert vif. 



J'exposai cet oxide mele avec du charbon dans un creuset 

 a difl'erens degr^s du feu. Je le tins en dernier lieu a un feu 

 de porcelaine pendant dix-huit heures. Le crenset cass^, je 

 trouvai un culot m^tallique bien fondu. Ge metal etoit diffe- 

 rent du nickel. II avoit une couleur grise d'acier qui tiroit un 

 peu sur le rouge ; sa durete etoit assez considerable ; il s'^ten- 

 doitsous le marteau... Toutes ces propriet^s etoient un peu dif- 

 f^rentes de celles du nickel ou niccolum , mais il en a d'autres 

 qui lui sont communes. C'est pourquoi je lui ai donn6 le nom 

 de nlccolanuni. 



Sa pesanteur sp6cifique est 8,55o. 



La pesanteur du nickel est, suivant de Born, 9,000, et sui- 

 vant Cronstadt , 8,5oo. 



II fond plus facilement que le nickel. 



L'acide nitrique le dissout plus facilement que le nickel. 

 Voici les propri^t^s du nickel et du niccolane. 



1°. lis ont I'un et I'autre la propri(^te magn^tique ; mais* 

 die est plus forte dans le nickel. 



